Can you summarize the following document?
        
  

  在十七世紀晚期, 鉛的軋機似乎已經存在。十八世紀晚期, 銅和黃銅也被軋製。

  現代軋製開始於Henry Cort在英國費勒姆附近的Funtley鋼鐵廠, 在 1783年, Henry Cort對他的槽紋卷為輾壓鐵棍註冊了專利。這個新的設計, 使得軋機能比用傳統的錘子能高出15倍的產量。雖然Henry Cort不是第一個使用有槽軋輥的人,但是他是第一個把冶煉鋼鐵和軋製成型結合到一起的人,因此人們都稱他為現代軋製之父。<BR>

  

  熱軋製是在材料的再結晶溫度以上發生的一個金屬加工過程。在加工過程中,晶粒變形後,晶粒重新結晶, 它保持了一個等軸顯微組織, 並防止金屬冷加工硬化。開始材料通常是大塊的金屬, 如半成品鑄件, 板坯、開坯和鋼坯。如果原料來自連續澆鑄, 則原料通常在適當溫度下直接送入軋鋼廠。對於較小生產規模, 原料開始是室溫,所以必須加熱。較大的工件在燃料為油氣或天然氣的均熱爐裡面加熱,較小的工件則在電感應爐里加熱。當原料在爐中加熱, 必須監測其溫度, 以確保材料溫度高於金屬材料的再結晶溫度。為了確保有一定的安全係數,定義原料加熱溫度必須在再結晶溫度以上;該溫度值一般比再結晶溫度高50°C到100°C。<BR> 熱軋金屬一般在其力學效能和變形引起的殘餘應力方面幾乎沒有方向性。但是, 在某些情況下,非金屬夾雜物會傳遞一些方向性, 而小於20毫米厚的工件通常具有某些方向性。此外, 非均勻冷卻會引起大量殘餘應力, 通常出現在具有非均勻截面的形狀中, 如工字鋼。軋製出的成品表面有氧化皮, 它是在高溫下形成的氧化物。通常通過酸洗或表面清潔表面工藝來去除氧化皮。 [10] 最後軋製成品的尺寸公差通常為總尺寸的2到5%。<BR> 相比冷軋鋼,似乎熱軋低碳鋼的含碳量範圍寬, 因此對鐵匠來說更難掌控成品的質量。同樣對於類似的金屬, 熱軋產品的成本一般比冷軋產品的低。<BR> 熱軋主要用於生產鈑金件或有簡單剖面的產品, 如鐵軌軌道。熱軋金屬的其他典型用途包括卡車車架、汽車輪轂、管道和管狀、熱水器、農用裝置、皮帶、衝壓件、壓縮機殼體、軌道車輛部件、車輪輪輞、建築金屬結構、鐵路漏斗車、門、貨架, 光碟, 護欄, 汽車離合器板。<BR>

  軋機通常分為粗加工、中間加工和精軋。在形狀軋製過程中, 初始坯料 (圓形或方形) 的直徑通常介於100-140 mm之間, 經過不斷軋製變形, 從而產生具有較小截面尺寸和幾何形狀的成品。從給定的坯料開始, 可以採用不同的順序來產生不同的最終成品。然而, 由於每個軋機都非常昂貴 (高達200萬歐元), 一個典型的要求是合同的數量或軋製通行證。人們已經得到一些解決方法, 包括經驗知識, 採用數字模型模擬和人工智慧技術。 Lambiase et al利用有限元模型 (FE)預測出通過圓扁軋輥的滾動條的最終形狀。設計軋機的主要問題之一是減少軋輥的數量;滿足此要求的一個可能的解決方案是拆分傳遞, 通過增加軋輥的數量來減小每次軋製的剖面縮減率。 用於減少軋機刀路數量的另一種解決方案是使用 Lambiase 和 Langella 提出的自動化軋輥系統。 隨後, Lambiase 進一步開發了基於人工智慧的自動化系統, 特別是一個整合系統, 包括基於遺傳演算法的推理引擎基於人工神經網路的知識資料庫, 採用引數化有限元模型進行訓練, 並對軋機進行優化和自動設計。

  冷軋製在金屬的再結晶溫度之下 (通常在室溫)進行, 冷軋通過應變硬化可以提高材料的強度可最高達20%。它還改進表面光潔度並保持更嚴格的公差。通常冷軋產品包括薄板、條、棒和棒;這些產品通常比熱軋的同類產品小。由於工件的小尺寸和其更大的強度, 與熱軋製相比, 需要使用叢集或高於四輥的軋輥機。冷軋在單一輥筒軋製中胚料減少的厚度要比熱軋製要少。 冷軋薄板和帶材有多種情況:全硬質、 半硬質、四分之一硬質和外觀滾動。全硬質軋製將厚度減少 50%, 而其他硬度的則厚度減少較少。冷軋鋼退火後能增加延展性。 光整冷軋能軋製出最少厚度減小量: 0.5-1%。它用於產生平滑的表面, 均勻的厚度, 並減少屈服點現象 (在後續的處理中能防止Luders帶的形成)。它在表面上鎖定位錯, 從而減少了 Lüders 帶的形成的可能性。為了避免 Lüders 帶的形成, 必須在鐵氧體矩陣中增加解除固定位錯的密度。它還用於在鍍鋅鋼中分解亮。光整冷軋常常被用於冷軋製之後,因為成品需要有良好的延展性。 其他形狀可以是冷軋的, 如果橫截面是相對地均勻的, 並且橫向尺寸是相對地小的。冷軋形狀需要一系列的整形操作, 通常沿著尺寸線、分離線、粗加工、半粗加工和精加工。 如果由鐵匠處理, 更平滑、更一致、更低的碳含量的鋼材更容易加工, 但原料成本也更高。 冷軋鋼的典型用途包括金屬傢俱、辦公桌、檔案櫃、桌子、椅子、摩托車排氣管、電腦櫃和五金件、家用電器和部件、擱架、照明裝置、鉸鏈、油管、鋼桶、草坪割草機, 電子櫥櫃, 熱水器, 金屬容器, 風扇葉片, 煎鍋, 牆壁和天花板安裝套件, 以及各種與建築相關的產品。

  

  "主要文章:輥彎機"彎曲軋輥能把平板形的原料加工成圓柱形產品。

  "主要文章:軋製成型"  滾彎或板軋製是一種連續的彎曲操作,坯料進過多段軋輥連續軋製得到最終所需形狀,是大批量生產的理想選擇。主要有3種工藝:4段軋輥,3段軋輥,2段軋輥。每一個都有不同的優勢, 根據所需要求軋製出成品。

  平軋是最基本最常見的軋製方式。坯料被送到向相反方向旋轉的2個輥筒之間,由於輥筒之間的間隙小於板料厚度,所以坯料變薄伸長。最終成型的成品要麼是板料(厚度小於6毫米)要麼是板材(厚度大於6毫米)。如果坯料很厚,往往傾向用鍛壓的方法而不是軋製。  輥筒需要加熱來輔助軋製加工,同時需要加入潤滑劑以防止坯料粘在輥筒上。為了保證軋製成品的質量,需要精確調節軋製的速度和溫度。軋製是在多輥軋機中完成的,薄片材軋製需要小直徑輥筒。鋁箔是最常見的通過多層滾壓軋製工藝加工出來的產品,從鋁箔的2個面就能看出,光面是輥筒一邊,霧滾壓面則是另外的一加工滾壓的。

  環形軋製是一種專門的熱軋型別, 用以增加環形的直徑。坯料是較厚的環形,坯料放到軋輥之間,一個在環內,一個在環外同時是驅動輥筒,隨著軋製加工進行,環形壁厚隨之相應減小。環形滾壓和形成不同的截面形狀。環形軋製產生軸周向的晶粒結構,因此具有較好的力學效能。最終成品最大直徑可達8米,圓柱高可達2米。常見的應用有軸承、齒輪、火箭,渦輪機、飛機、管道和壓力容器。

  主要文章:成型

  受控軋製是整合軋製變形和熱處理於一起的熱加工型別。軋製加工時,坯料的溫度高於材料的再結晶溫度之上,這樣成型的成品就不要後續的熱處理。熱處理的型別有控制晶粒結構的;有控制中間轉換體的性質,大小和分佈(如鐵素體、奧氏體、珠光體、貝氏體和馬氏體;有誘導沉澱硬化和控制材料的韌性。為達成這一目標,需要要密切監測和控制整個軋製過程。過程中常見的變數有:坯料的成分與結構,變形程度,不同階段的溫度和冷卻條件。受控軋製的優勢是成品更好的機械效能和節省能源。

  鍛造軋製是一種通過縱向軋製來減少坯料的截面積。該工藝主要用於為後續的模具鍛造工藝提供優化的材料,因此在模具鍛造後,成品會有更好的材料利用率,更低加工力和更好的零件表面質量。  基本上任何可鍛造金屬都可以鍛軋。鍛造軋製主要用於預處理加工大尺寸的鋼坯料如曲軸、連桿、轉向節和車輛車軸等零件。鍛軋只能部分達到最窄製造公差。這也是為什麼鍛造軋製很少用於精加工的主要原因, 主要是預處理加工。  鍛造軋製特性:

  "軋機"(也稱為"還原銑削") 或"銑削"機具有與所執行的特定型別的滾動無關的公共結構: 軋機 冷軋金屬薄板的軋機, 像這塊黃銅片 板坯是熱軋帶鋼軋機或板材軋機的進料材料, 在鋼坯廠或大型軋機的大斷面上, 軋成鋼坯。條帶軋機的輸出是盤繞的, 隨後用作冷軋機的進給或直接由製造商使用。鋼坯, 為軋鋼, 隨後在任何一個商人, 酒吧或棒軋機軋製。商人或酒吧磨房生產各種各樣形狀的產品例如角度、渠道、橫樑、圓 (長或盤繞) 和六邊形。

  在熱軋過程中, 如果工件的溫度不均勻, 材料的流動會發生在較熱的部分中, 而較冷的部分則流動較慢。如果溫差足夠大, 開裂和撕裂就會發生。

  胚料最初厚度和軋製成型後金屬厚度之間的差異被稱為Draught。 表面缺陷型別
冶金工程中,軋製,又稱滾制(Rolling)或壓延,指的是將金屬錠通過一對滾輪,透過滾動來為之賦形的過程。如果壓延時,金屬的溫度超過其再結晶溫度,那麼這個過程被稱為“熱軋”,否則稱為“冷軋”。壓延是金屬加工中最常用的手段。